Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
DOI: doi.org/10.21009/SPEKTRA.033.02
STRUKTUR MIKRO DAN SIFAT MAGNETIK DARI LAPISAN TIPIS NANOKOMPOSIT Fe 3 O 4 /PVDF
Ramli 1,a) , Nidya Yulfriska 1,b) , Yenni Darvina 1,c) , Yulkifli 1,d) , Edi Sanjaya 2,e) , Ambran Hartono 2,f)
1 Jurusan Fisika, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof Hamka, Air Tawar Padang 25131, Indonesia
2 Jurusan Fisika, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Banten 15412, Indonesia
Email: a) ramli@fmipa.unp.ac.id, b) nidyayulfriska95@gmail.com, c) ydarvina@yahoo.com,
d) yulkifliamir@gmail.com, e) edi.sanjaya@uinjkt.ac.id, f) ambran.hartono@uinjkt.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  berhubungan  dengan  laporan  pembuatan  lapisan  tipis  nanokomposit  Fe 3 O 4 /PVDF  ( Poly Vinylidine Fluoride ) dengan fraksi berat nanopartikel Fe 3 O 4 yang berbeda. Nanokomposit Fe 3 O 4 /PVDF disiapkan menggunakan metode sol-gel dan kemudian ditumbuhkan menggunakan alat spin coating di atas substrat kaca. Lapisan tipis nanokomposit Fe 3 O 4 /PVDF dikarakterisasi menggunakan XRD, FTIR, SEM,  dan  VSM  untuk  menentukan  struktur  mikro  dan  sifat  magnetiknya.  Fraksi  berat  nanopartikel Fe 3 O 4 dalam  matriks  PVDF  berpengaruh  pada  struktur  mikro  dan  sifat  magnetik  nanokomposit.  Hasil karakterisasi  XRD  dan  FTIR  menunjukkan  bahwa  nanokomposit  telah  terbentuk  dan  telah  terjadi interaksi  antara  pengisi  (Fe 3 O 4 )  dengan  molekul  polimer  PVDF.  Morfologi  permukaan  nanokomposit memperlihatkan  bentuk  sperulus  ( spherulites )  dan  lamela  radial.  Analisis  kurva  histeresis  dari nanokomposit Fe 3 O 4 /PVDF menunjukkan magnetisasi saturasi dari lapisan nanokomposit Fe 3 O 4 /PVDF bertambah dengan bertambahnya konsentrasi Fe 3 O 4 dalam sampel.
Kata-kata kunci: Fe 3 O 4 , lapisan tipis, nanokomposit, PVDF.

## Abstract
Manufacture thin films of Fe 3 O 4 /PVDF (Poly Vinylidene Fluoride) nanocomposite with different Fe 3 O 4 nanoparticles  composition  is  reported  in  this  article.  The  effect  of  the  composition  of  Fe 3 O 4 nanoparticles in the PVDF matrix on the microstructure and magnetic properties of nanocomposites film is  discussed.  Nanocomposite  Fe 3 O 4 /PVDF  was  prepared  using  a  sol-gel  and  then  grown  using  a  spin coating  on  a  glass  substrate.  The  thin  film  of  Fe 3 O 4 /PVDF  nanocomposite  was  characterized  using XRD,  FTIR,  SEM,  and  VSM  to  determine  its  microstructure  and  magnetic  properties.  The  results  of XRD and FTIR characterization showed that nanocomposites had been formed and interaction between fillers (Fe 3 O 4 ) and PVDF polymer molecules had occurred. Morphology of nanocomposites shows the form  of  spherulites  and  radial  lamella.  Hysteresis  curve  analysis  of  Fe 3 O 4 /PVDF  nanocomposites showed saturation magnetization of Fe 3 O 4 /PVDF nanocomposite layers increased with increasing Fe 3 O 4 concentration in the sample.
Keywords: Fe 3 O 4 , thin film, nanocomposite, PVDF.
Received: 11 September 2018 Revised: 12 December 2018
Accepted: 28 December 2018
Published: 30 December 2018
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA

## PENDAHULUAN
Memasuki    era  " Internet-of-Things "  sekarang    ini,  permintaan  konsumsi  divais  yang  fleksibel, ringan, berbiaya rendah, berdaya rendah, multifungsi,  dan ramah lingkungan telah meningkat tajam [1, 2]. Konsekuensinya, penelitian di bidang sains material maju menjadi intensif dilakukan. Di  masa depan, material-material yang memiliki sifat unik, baik  dalam nanokomposit  maupun  lapisan tipis akan  menjadi kunci teknologi moderen.
Sintesis dan fungsionalisasi material berstruktur nano merupakan bagian penting dalam penelitian nanomaterial.  Pengembangan  material  berstruktur  nano  saat  ini  memiliki  potensi  yang  sangat menjanjikan, mulai dari partikel nano, kawat nano, tabung nano hingga material nanokomposit [3].
Komposit  adalah  kombinasi  dari  dua  atau  lebih  bahan  yang  berbeda,  satu  sebagai  komponen matriks  dan  yang  lainnya  sebagai  komponen  pengisi.  Sedangkan  nanokomposit  itu  sendiri  adalah struktur  padat  dengan  dimensi  nanometer  yang  disusun  berulang-ulang  dengan  berbagai  bentuk kompiler.
Perangkat  elektronik  fungsional  yang  fleksibel  dapat  diperoleh  dengan  mengintegrasikan  bahan oksida dalam polimer fleksibel  [4]. Akan tetatpi, ada masalah yang muncul saat mensintesis oksida logam  dalam  matriks  polimer  yakni  adanya  ketidaksesuaian  kimia  dan  mekanis  pada  antarmuka material-material tersebut.
Material  Fe 3 O 4 termasuk  oksida  logam  transisi.  Hasil-hasil  penelitian  telah  menunjukkan  bahwa oksida  logam  transisi  merupakan  salah  satu  material  fungsional  penting  untuk  aplikasi  divais elektronik baru karena memiliki sifat-sifat unik. Sifat-sifat tersebut adalah memiliki polarisasai spin yang  sempurna,  transisi  logam-insulator  yang  besar,  sifat  feroelektrik,  sifat  multiferoik,  dan  efek penukar resistif [5].
Nanopartikel  Fe 3 O 4 yang  digunakan  dalam  paper  ini  telah  dilaporkan  sebelumnya  [6]  dimana nanopartikel  Fe 3 O 4 diolah  dari  mineral  pasir  besi  menggunakan  metode Ball  Milling .  Fe 3 O 4 dalam ukuran  nano  telah  diteliti  memiliki  beberapa  kelebihan  yaitu;  superparamagnetik  dan  mempunyai kejenuhan magnetik yang tinggi serta sifat-sifatnya bergantung pada ukurannya [7].
Sampai  saat  ini,  nanokomposit  polimer/Fe 3 O 4 telah  dilaporkan  oleh  beberapa  peneliti,  yaitu; nanokomposit  PEDOT:PSS/Fe 3 O 4 dengan  metode  solgel  [8],  nanokomposit  PANI/Fe 3 O 4 dengan metode in  situ polimerisasi  [9],  dan  nanokomposit  PVDF/Fe 3 O 4 dengan  metode solution  mixing technique . Dalam artikel ini, nanokomposit Fe 3 O 4 /PVDF dibuat dari nanopartikel Fe 3 O 4 yang berasal dari pasir besi alam dan metode preparasinya dengan spin coating . Fe 3 O 4 dalam  ukuran  nano  yang  terkandung  dalam  pasir  besi  memiliki  kelebihan  dibandingkan dengan senyawa lain, karena lebih unggul dalam menanggapi medan magnet luar. Jadi, ia memiliki peluang  besar  untuk  diterapkan  di  berbagai  bidang  industri  dan  elektronik.  Sebuah  lapisan  tipis nanopartikel  magnetik  di  dalam  matriks  polimer  dimungkinkan  untuk  diterapkan  pada  teknologi elektronik,  magnetik,  optik  dan  mekanik  [11,  12].  Fe 3 O 4 ini  banyak  terdapat  dalam  pasir  besi  di Sumatera Barat, Indonesia dan pengolahan pasir besi tersebut telah dijadikan nanopartikel Fe 3 O 4 [6] dan lapisan tipis Fe 3 O 4 [13, 14].
Polyvinylidene Fluoride atau PVDF adalah fluoropolimer termoplastik murni yang memiliki titik leleh  rendah  sehingga  lebih  mudah  untuk  meleleh  [15].  Material  PVDF  sering  digunakan  pada beberapa  aplikasi  karena  bila  dibandingkan  dengan fluoropolymer yang  lain,  ia    lebih  murni,  lebih kuat,  dan  tahan  terhadap  pelarut  asam.  Konsekuensinya,  penggunaan  PVDF  sebagai  matriks  dalam pembuatan nanokomposit adalah salah satu parameter kunci untuk berbagai aplikasi.
Kemajuan  teknologi  dan  adanya  permintaan  masyarakat,  komposit  polimer  telah  menggantikan banyak  bahan  logam  konvensional  karena  mempunyai  keunggulan  yaitu  sifat  mekaniknya  yang sangat  baik  [16],  stabilitas  termal  [17],  dan  kinerja  fungsional  [18],  kemudahan  pengolahan  [19], peningkatan  produktivitas  [20],  dan  pengurangan  biaya  produksi  [21].  Dengan  kata  lain,  komposit polimer  lebih  disukai  karena  lebih  kuat,  lebih  ringan,  dan  lebih  murah  daripada  bahan  logam tradisional  [22].  Dalam  artikel  ini,  penulis  berkonsentrasi  pada  pengaruh  nanopartikel  Fe 3 O 4 pada pembentukan  nanokomposit  Fe 3 O 4 /PVDF  serta  sifat  struktur  mikro  dan  magnetik  nanokomposit diuraikan lebih rinci.
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental. Pengisi nanokomposit adalah Fe 3 O 4 yang telah disintesis  sebelumnya  [6].  Sementara,  polimer  PVDF  (-CH 2 -CF 2 -) n diperoleh  dari  Sigma  Aldrich dengan  mutu  analitis  dan  langsung  digunakan  tanpa  perlakuan  lanjutan.  Proses  pembuatan  sol-gel Fe 3 O 4 , adalah mereaksikan 17,4 gr Fe 3 O 4 dan 41,96 ml HNO 3 dengan asam oksalat sebanyak 4,5 gr pada  suhu  110 0 C.  Kemudian  sebanyak  14  gr  sol-gel  Fe 3 O 4 dilarutkan  dengan  ethylene  glycol sebanyak  55  gr  dalam  gelas  beaker,  lalu  dipanaskan  pada  suhu  80 0 C  selama  2  jam  sambil  diaduk dengan magnetic stirrer . Sol-gel Fe 3 O 4 dilarutkan dalam THF dan diaduk menggunakan ultrasonic cleaner selama 2 jam. PVDF    (3:70  PVDF:  THF)  terus  dicampur  dengan  pengaduk  magnetik  pada  suhu  75 0 C  sampai PVDF  larut  secara  menyeluruh  dalam  pelarut.  Selanjutnya,  larutan  THF  -  Fe 3 O 4 ditambahkan  ke dalam  larutan  PVDF  dan  diaduk  selama  24  jam.  Gel  prekursor  diteteskan  di  atas  substrat  kaca kemudin diputar dengan alat spin coating dengan kecepatan 3000 rpm selama 60 sekon. Lapisan tipis yang terbentuk di annealing dengan suhu 60 0 C selama 30 menit. Variasi komposisi Fe 3 O 4 /PVDF dan penamaan  sampel  diperlihatkan  dalam  TABEL  1.  Lapisan  tipis  nanokomposit  Fe 3 O 4 /PVDF dikarakterisasi  menggunakan X-Ray  diffraction (XRD), Fourier-transform  infrared  spectroscopy (FTIR), scanning  electron  microscopy (SEM),  dan vibrating  sample  magnetometer (VSM).  Sampel Fe 3 O 4 /PVDF  dikarakterisasi  dengan  SEM  penampang  lintang  untuk  mengetahui  ketebalan  sampel sebagai bukti bahwa telah terbentuk lapisan tipis nanokomposit Fe 3 O 4 /PVDF.
TABEL 1. Persentase Fe 3 O 4 dan penamaan sampel
Sampel % Fe 3 O 4 Kode Sampel PVDF 0% PVDF Fe 3 O 4 100% Fe 3 O 4
Fe 3 O 4 /PVDF 75%
Fe 3 O 4 /PVDF C3 Fe 3 O 4 /PVDF 67% Fe 3 O 4 /PVDF C2 Fe 3 O 4 /PVDF 50% Fe 3 O 4 /PVDF C1

## HASIL DAN PEMBAHASAN
GAMBAR 1 adalah citra SEM penampang lintang sampel nanokomposit Fe 3 O 4 /PVDF. Ketebalan rerata  sampel  nanokomposit  Fe 3 O 4 /PVDF  adalah  ±7,6  mikrometer.  Hal  ini  membuktikan  bahwa sampel telah memenuhi kriteria sebuah lapisan tipis. Selanjutnya, bahwa nanokomposit Fe 3 O 4 /PVDF telah  terbentuk  diketahui  dari  karakterisasi  XRD  serta  karakterisasi  FTIR  untuk  mengetahui  jenis ikatan yang terbentuk.
Hasil  karakterisasi  XRD  pada  GAMBAR  2  menunjukkan  pola  difraksi  dari  nanopatikel  Fe 3 O 4 , PVDF  dan  nanokomposit  Fe 3 O 4 /PVDF.  Pola  XRD  diperoleh  menggunakan  radiasi  Cu  Ka  (λ  = 1,541Ǻ) untuk rentang nilai 2 θ dari 10 0 hingga 80 0 . Pola difraksi nanopartikel Fe 3 O 4 ditandai dengan adanya  puncak  Fe 3 O 4 dalam  pola  XRD  pada  sudut  2 θ =  30,6;  35,8;  43,4;  54,0  dan  63,0 0 yang berhubungan  dengan  bidang  (220),  (311),  (400),  (422),  dan  (440).  Puncak-puncak  tersebut bersesuaian  dengan  data  JCPDS  No.  89-4319.  Analisis  pola  difraksi  menunjukkan  bahwa  sampel berstruktur kubik spinel, karena pantulan terkuat yang berasal dari bidang (311) dan ukuran krsitalit nanopartikel Fe 3 O 4 sebesar 20,5 nm, seperti yang telah dilaporkan sebelumnya [6].
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
GAMBAR 1. Citra SEM penampang lintang nanokomposit Fe 3 O 4 /PVDF
GAMBAR 2. Pola XRD dari Fe 3 O 4 , PVDF dan nanokomposit Fe 3 O 4 /PVDF
Pola  difraksi  PVDF  murni  muncul  pada  sudut  2θ  =  20,2 0 dan  65,0 0 yang  berhubungan  dengan bidang (110) dan (600) dengan fase β [23]. Sementara itu, pola difraksi nanokomposit Fe 3 O 4 /PVDF muncul  pada  sudut  2θ  =  20,2 0 yang  berkaitan  dengan  fase  β  (110)  PVDF  dan  2θ  =  35,8 0 yang merupakan  menandakan  keberadaan  Fe 3 O 4 dengan  bidang  (311).  Intensitas  bidang  (311)  ini  dalam nanokomposit  meningkat  dengan  bertambahnya  konsentrasi  Fe 3 O 4 .  Hal  ini  menandakan  bahwa periodisitas  makin  banyak  sehingga  kristalitas  nanokomposit  bertambah.  Hasil  XRD  tersebut mengkonfirmasi  bahwa  telah  terjadi  penggabungan  antara  nanopartikel  Fe 3 O 4 dalam  matriks  PVDF melalui  interaksi  antara  pengisi  (yaitu  Fe 3 O 4 )  dengan  molekul  polimer.  Puncak-puncak  difraksi  ini bersesuaian dengan database  JCPDS no. 82–1533 dengan struktur kubus spinel ferrite, seperti yang telah dilaporkan oleh peneliti sebelumnya [24, 25].
Ukuran kristalit dari sampel dihitung menggunakan persamaan Scherrer,
B B K D   cos = (1)
dengan D adalah ukuran kristalit, K adalah konstanta, λ panjang gelombang sinar X, B adalah lebar setengah  pita  maksimum  (FWHM),  dan θ B adalah  sudut  Bragg.  Ukuran  kristalit  berkurang  dengan bertambahnya  fraksi  nanopartikel  Fe 3 O 4 dalam  nanokomposit,  dimana  ukuran  butir  rata-rata  adalah
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
100  nm,  50  nm  dan  20  nm  berturut-turut  untuk  sampel  Fe 3 O 4 /PVDF  C1,  Fe 3 O 4 /PVDF  C2,  dan Fe 3 O 4 /PVDF C3.
Pengujian FTIR telah dilakukan untuk mengidentifikasi jenis ikatan-ikatan kimia molekul dengan cara  memproduksikan  spektrum  serapan  infra  merah  yang  mirip  dengan  “sidik  jari”  molekul. Spektrum  yang  dihasilkan  merepresentasikan  absorbansi  dan  transmitansi  molekular  yang menghasilkan suatu sidik jari molekular dari suatu sampel.
Spektrum serapan FTIR dari komposit Fe 3 O 4 /PVDF ditunjukkan pada GAMBAR 3. Pita absorpsi yang  kuat  dan  lebar  hadir  pada  770  cm -1 dan  923  cm -1 yang  berkaitan  dengan  C-H bend . Pita 1731 cm -1 berhubungan vibrasi grup karbonil (C-O), sementara puncak 2200 cm -1 berhubungan dengan vibrasi C-F, dan puncak 2951 cm -1 berhubungan dengan vibrasi C-H [26]–[28].
GAMBAR 3. Spektrum FTIR dari nanokomposit Fe 3 O 4 /PVDF
Morfologi permukaan dari sampel nanokomposit Fe 3 O 4 /PVDF diperlihatkan dalam GAMBAR 4. PVDF dikenal  memperlihatkan morfologi yang terdiri dari  sperulus ( spherulites ) dan lamella radial ketika  ia  mengkristal  dari  larutannya  [29].  Morfologi  dari  lapisan  tipis  nanokomposit  menunjukkan sperulus yang lebih besar dan lamella radial antar sperulus dan juga  terdapat porositas. Sperulus ini ditemukan  memiliki  diameter  rata-rata  dalam  kisaran  0,31-0,34  µm.  Peningkatan  ukuran  sperulus menunjukkan  peningkatan  laju  kristalisasi  polimer,  yang  menegaskan  bahwa  penambahan  Fe 3 O 4 membantu  kristalisasi  yang  lebih  cepat.  Terlihat  partikel  Fe 3 O 4 terdistribusi  dengan  baik  di  seluruh matriks PVDF yang ditandai dengan bintik putih.
GAMBAR 4. Citra SEM lapisan nanokomposit Fe 3 O 4 /PVDF
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
Sementara  itu,  sifat  magnetik  lapisan  tipis  nanokomposit  Fe 3 O 4 /PVDF  diketahui  dari  kurva histeresis.  GAMBAR  5  memperlihatkan  kurva  histeresis  dari  sampel  Fe 3 O 4 dan  nanokomposit Fe 3 O 4 /PVDF  yang  diukur  pada  suhu  ruang.  Semua  sampel  nanokomposit  Fe 3 O 4 /PVDF memperlihatkan  kurva  histeresis  yang  sempit.  Hal  ini  berarti  bahwa  semua  sampel  bersifat ferimagnetik lunak. Sampel lapisan tipis Fe 3 O 4 diperoleh memiliki magnetisasi saturasi sebesar 14,43 emu/g.  Sementara  magnetisasi  saturasi  dari  lapisan  tipis  nanokomposit  Fe 3 O 4 /PVDF  bertambah dengan  bertambahnya  konsentrasi  Fe 3 O 4 dalam  sampel.  Dengan  kata  lain,  sifat  magnetik  dari nanokomposit Fe 3 O 4 /PVDF diinduksi oleh efek penambahan nanopartikel Fe 3 O 4 . Meningkatnya nilai magnetisasi  saturasi  dengan  penambahan  nanopartikel  Fe 3 O 4 karena  nanopartikel  Fe 3 O 4 tertanam dalam  matriks  polimer  non-magnetik.  Hasil  ini  sesuai  dengan  yang  dilaporkan  sebelumnya  untuk nanokomposit PVDF/Fe 3 O 4 yang dibuat dengan metode penuangan pelarut ( solvent casting method ) [24].
GAMBAR 5. Kurva histeresis lapisan nanokomposit Fe 3 O 4 /PVDF dan Fe 3 O 4 . a. sampel Fe3O4/PVDF C1, b. sampel Fe 3 O 4 /PVDF C2, c. sampel Fe 3 O 4 /PVDF C3, dan d. Fe 3 O 4

## KESIMPULAN
Lapisan  tipis nanokomposit  Fe 3 O 4 /PVDF  telah  berhasil dipreparasi dengan metode spin coating . Hasil  pengujian  XRD  dan  FTIR  memperlihatkan  bahwa  telah  terjadi  penggabungan  antara nanopartikel  Fe 3 O 4 dalam  matriks  PVDF  melalui  interaksi  antara  pengisi  (Fe 3 O 4 )  dengan  molekul polimer.  Penambahan  konsentrasi  Fe 3 O 4 dalam  matriks  PVDF  menyebabkan  kristalitas nanokomposit  meningkat.  Sementara  penambahan  Fe 3 O 4 membantu  kristalisasi  polimer  yang  lebih cepat yang ditandai dengan peningkatan ukuran sperulus pada morfologi permukaan. Sifat magnetik lapisan tipis Fe 3 O 4 /PVDF adalah ferimagnetik lunak dengan magnetisasi saturasi bertambah dengan bertambahnya konsentrasi Fe 3 O 4 dalam sampel lapisan tipis Fe 3 O 4 /PVDF.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  berterimakasih  kepada  DRPM  Ristekdikti  yang  telah  memberikan  dukungan  dana penelitian melalui skim Penelitian Berbasis Kompetensi 2018 nomor kontrak 074/SP2H/LT/DRPM/2018. Terimakasih juga disampaikan kepada LP2M Universitas Negeri Padang yang  telah  membantu  administrasi  dan  Laboratorium  Fisika  Material  dan  Biofisika  Universitas Negeri Padang atas izin pemakaian fasilitas laboratorium.
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA

## REFERENSI
[1] J. Lee, H.-A. Kao and S. Yang, “Service innovation and smart analytics for Industry 4.0 and big data environment”, Procedia CIRP , vol. 16, pp. 3 – 8, Jun.  2014.
[2] Y.  Bitla  and  Y-H.  Chu,  “MICAtronics:  A  new  platform  for  ﬂexible  X-tronics,” FlatChem , vol. 3, pp. 26–42, Jun. 2017.
[3] M. K. Riley and W. Vermerris, “Recent Advances in Nanomaterials for Gene Delivery—A Review,” Nanomaterials , vol. 7, no. 5, p. 94, Apr. 2017.
[4] I.  -C.  Cheng  and  S.  Wagner,  “Overview  of  Flexible  Electronics  Technology,”  in Felexible Electronics; Materials and Application , New York, USA, Springer, 2009, ch. 1, pp. 1-28.
[5] K.  Goto,  T.  Kanki,  T.  Kawai,  and  H.  Tanaka,  “Giant  Magnetoresistance  Observed  in (Fe,Mn) 3 O 4 Artiﬁcial  Nanoconstrained  Structures  at  Room  Temperature,” Nano  Lett ,  vol. 10, no. 8, pp. 2772–2776, Jul. 2010.
[6] Y. Darvina, D. Rianto, F. Murti, N. Yulfriska, Ramli, “Struktur Nano Partikel Besi Oksida dari  Pasir  Besi  Pantai  Tiram  Sumatera  Barat,”  Prosiding  Semirata  BKS  Bidang  MIPA Wilayah Barat, Jambi, Indonesia, 12 Mei 2017, pp. 1080-1090.
[7] Y.  Aiguo,  X.  Liu,  G.  Qiu,  H.  Wu,  R.  Yi,  N.  Zhang,  J.  Xu  “Solvothermal  synthesis  and characterization of size-controlled Fe 3 O 4 nanoparticles,” J. Alloys Compd , vol. 458, no. 1-2, pp. 487 – 491, Jun. 2008.
[8] Y-J. Xia, J. Fang, P. Li, B. Zhang, H. Yao, J. Chen, J. Ding, J. Ouyang, “Solution-Processed Highly Superparamagnetic and Conductive PEDOT:PSS/Fe3O4 Nanocomposite Films with High Transparency and High Mechanical Flexibility,” ACS Appl. Mater. Interfaces ,  vol. 9 no. 22, pp 19001–19010. May. 2017.
[9] J. Husain, P. Pradeep, N. Raghu, A. M. Yadwad, P. Kamblee, N. Reddy, J. Sagar, B. Anjum, M. N. V. Prasad, “Synthesis, conductivity and sensitivity studies of polyaniline – iron oxide nanocomposites,” Ferroelectrics 505, pp. 229–235. Dec. 2016.
[10] Z-W.  Ouyang,  E-C.  Chen,  T-M.  Wu,  “Thermal  Stability  and  Magnetic  Properties  of Polyvinylidene  Fluoride/Magnetite  Nanocomposites,” Materials , vol.  8,  no.  7,  pp.  4553- 4564. Jul. 2015.
[11] J.  Kumar,  R.  K.  Singh,  S.  B.  Samanta,  R.  C.  Rastogi,  R.  Singh,  “Single-step  magnetic patterning of iron nano - particles in a semiconducting polymer matrix,” Macromol. Chem. Phys. , vol. 207, pp. 1584–1588, Sept. 2006.
[12] W.  Eerenstein,  N.  D.  Mathur,  J.  F.  Scott,  “Multiferroic  and  magnetoelectric  materials.” Nature , vol. 442, pp. 759–765, Aug. 2006.
[13] N. Yulfriska et al., “Optical Properties of Fe 3 O 4 Thin Films Prepared from the Iron Sand by Spin  Coating  Method,”  IOP  Conference  Series:  Materials  Science  and  Engineering  335 012010, 2018 © IOP Publishing, doi: 10.1088/1757-899X/335/1/012010.
[14] D.  Rianto  et  al.,  “Analysis  of  Crystal  Structure  of  Fe 3 O 4 Thin  Films  Based  on  Iron  Sand Growth  by  Spin  Coating  Method,”  IOP  Conference  Series:  Materials  Science  and Engineering 335 012012, 2018, IOP Publishing, doi: 10.1088/1757-899X/335/1/012012.
[15] A.  Hartono  et  al.,  “Effect  of  mechanical  treatment  and  fabrication  temperature  on piezoelectric properties of PVDF film,” AIP Conference Proceedings 1656 030018, 2015 © AIP Publishing LLC, doi: 10.1063/1.4917107.
[16] W.  Jiang,  F.  L.  Jin,  S.J.  Park,  “Thermo-mechanical  behaviors  of  epoxy  resins  reinforced with nano-Al 2O3 particles,” J Ind Eng Chem , vol. 18, pp. 594–596, Mar. 2012.
Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya http://doi.org/10.21009/SPEKTRA
[17] S. E. Lee, E. Jeong, M. Y. Lee, M. K. Lee, Y. S. Lee, “Improvement of the mechanical and thermal properties of polyethersulfone-modified epoxy composites,” J Ind Eng Chem, vol. 33, pp. 73–79, Jan. 2016.
[18] P.  Y.  Hung,  K.  T.  Lau,  B.  Fox,  N.  Hameed,  J.  H.  Lee,  D.  Hui,  “Surface  modification  of carbon fibre using graphene–related materials for multifunctional composites,” Composites Part B , vol. 133, pp.240–257, Jan. 2018.
[19] S.  R.  Forrest,  “The  path  to  ubiquitous  and  low-cost  organic  electronic  appliances  on plastic,” Nature , vol. 428, pp. 911–918, Apr. 2004.
[20] W. S. Kang, K. Y. Rhee, S. J. Park, “Thermal, impact and toughness behaviors of expanded graphite/graphite oxide-filled epoxy composites,” Composites Part B , vol. 94, pp. 238–244, Jun. 2016.
[21] R.  Liu,  W.  F.  Pu,  D.  J.  Du,  “Synthesis  and  characterization  of  core–shell  associative polymer that prepared by oilfield formation water for chemical flooding,” J Ind Eng Chem , vol. 46, pp. 80–90, Feb. 2017.
[22] Y.  Zhang,  K.  Y.  Rhee,  D.  Hui,  S.  -J.  Park,  “A  critical  review  of  nanodiamond  based nanocomposites: Synthesis, properties and applications,” Composites Part B , vol. 143, pp. 19-27, Jun. 2018.
[23] A. Hartono,  S. Satira, M.  Djamal, R. Ramli, H.  Bahar, E. Sanjaya, “Effect of  Mechanical Treatment  Temperature  on  Electrical  Properties  and  Crystallite  Size  of  PVDF  Film,” Advances in Materials Physics and Chemistry , vol. 3, no. 1, pp. 71-76, Mar. 2013.
[24] T.  Prabhakaran,  J.  Hemalatha,  “Ferroelectric  and  magnetic  studies  on  unpoled  Poly (vinylidine  Fluoride)/Fe3O4  magnetoelectric  nanocomposite  structures,” Mater.  Chem. Phys , vol. 137, no. 3,  pp. 781-787, Jan. 2013.
[25] A.  S.  Bhatt,  D.  K.  Bhat,  M.  S.  Santosh,  “Crystallinity,  conductivity,  and  magnetic properties of PVDF‐Fe3O4 composite films,” J. Appl. Polym. Sci , vol. 119, no. 2, pp. 968- 972, Jan. 2011.
[26] Z. Cao, W. Jiang, X. Ye, X. Gong, “Preparation of superparamagnetic Fe 3 O 4 /PMMA nano composites and their magnetorheological characteristics,” J. Magn. Magn. Mater , vol. 320, no. 8, pp. 1499–1502, Apr. 2008.
[27] S. Si, A. Kotal, T. K. Mandal, S. Giri, H. Nakamura, T. Kohara, “Size-Controlled Synthesis of Magnetite Nanoparticles in the Presence of Polyelectrolytes,” Chem. Mater , vol. 16, no. 18, pp. 3489-3496, Jul. 2004.
[28] P. Dallas, V. Georgakilas, D. Niarchos, P. Komninou, T. Kehagias, D. Petridis, “Synthesis, characterization  and  thermal  properties  of  polymer/magnetite  nanocomposites,” Nanotechnology , vol. 17, no. 8, pp. 2046–2053, Mar. 2006.
[29] R.  Gregorio  Jr,  D.  S.  Borges,  “Effect  of  crystallization  rate  on  the  formation  of  the polymorphs of solution cast poly(vinylidene fluoride),” Polymer , vol. 49, no. 18, pp. 4009- 4016, Aug. 2008.